( l^. ) 



tige de loo"'". La dernière ligne du Tableau donne le coefficient vrai de 

 dilatation pour chaque intervalle de température de loo". 



Température.... o° ioo° 200° Soo" 400° 5oo° 600° 700° 800° 



Dilatation » 0,11 0,28 o,36 o,5o o,65 0,81 0,976 i,i25 



^ Xîo« II 12 i3 i4 i5 ]6 16,5 i5 



» Les expériences faites avec des aciers proprement dits, c'est-à-dire 

 un métal pltis riche en carbone, donnent des nombres sensiblement iden- 

 tiques. Voici d'abord la composition des aciers étudiés : 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 



G o,2o5 0,49 0,84 1,21 0,80 0,75 



Mn o,i5 0,24 0,24 0,24 o,i5 o,i5 



Si 0,08 o,o5 0,1 4 0,1 4 0,06 0,06 



)) On a rapproché, dans le Tableau des dilatations, les résultats relatifs 

 au fer, déjà donnés plus haut : 



Température 0° 100° 200° Soo" 400" 5oo° 600° 700° 



Fer doux ,. 0,11 0,28 o,36 o,5o o.65 0,81 0,975 



Aciers 1, 2, 3, 5, 6 » 0,11 0,22 o,35 0,49^ 0,64 0,81 0,976 



Acier 4 » o,io5 0,22 o,35 o,5o o,64 0,80 0,96 



» Les différences entre les dilatations de ces divers métaux ne dépassent 

 pas o™™,oi, ce qui correspond à la limite de précision des expériences. On 

 peut donc admettre que les fers et les aciers ont des coefficients de dila- 

 tation sensiblement identiques, voisins de 0,000011 à la température 

 ordinaire et croissant régulièrement jusque vers 708", où le coefficient 

 vrai est de 0,000017. Le coefficient moyen, entre o" et 750°, est alors 

 égal à 0,000014. 



» Cette identité approchée des coefficients de dilatation s'explique très 

 bien par ce que l'on sait de la constitution des aciers. Ils sont constitués par 

 une masse prépondérante de fer pur, au milieu de laquelle sont distribués 

 une petite quantité de cristaux du carbure Fe'C. Les quatre cinquièmes du 

 fer au moins subsistent à l'état non combiné; il est donc assez naturel que 

 les aciers conservent, à très peu de chose près, la dilatation du métal pur. 



» Dilatation aux températures élevées. — Au-dessus des températures de 

 transformation moléculaire, la dilatation des différents aciers varie, au con- 



